ЭСБЕ/Шенгрюн
Шенгрюн, или зеленая киноварь, иначе неаполитанская, прусская или Виктория-зелень — представляет тесную смесь синей берлинской лазури с хромовой желтью или хромокислым свинцом. В весьма значительных количествах употребляется как сравнительно дешевая и прочная малярная краска. Основой этой зеленой краски почти всегда является какая-нибудь белая краска, чаще всего blanc fixe, сернокислый барит или гипс, сернокислый кальций или же сернокислый свинец, окрашенные в более или менее интенсивно зеленый цвет смесью берлинской лазури и хромовокислого свинца. Обыкновенно около 75% по весу составляет белая краска — чаще всего сернокислый барий, от 1% до 6% в зависимости от желаемого оттенка цвета берлинская лазурь и от 14% до 18% хромовокислый свинец. Краска приготовляется или сухим, или мокрым путем. Продажные сорта берлинской лазури сильно отличаются по своему качеству, и если при получении сытых, полных оттенков, качество синей краски не имеет решающего значения, то при производстве светлых оттенков необходимо брать лучшие сорта. Сухой способ приготовления шенгрюна состоит непосредственно в перемалывании и смешении всех ингредиентов в достаточной пропорции. Мокрый способ представляется более сложным, так как здесь приходится иметь в виду непосредственное образование синей и желтой краски из растворов и осаждение их на инертную белую основу, гипс или серно-бариевую соль. Краска образуется из смешения растворов: уксуснокислого свинца, хромпика, сернокислого железа и желтой или красной синильной соли. Существенно важно, чтобы отношение уксуснокислого свинца к хромо-свинцовой соли отвечало бы норме, а именно: не менее 3 частей свинцовой соли на 1 часть хромовой. Наилучшие результаты получаются при смешении растворов равных по весу частей железного купороса и красной соли. Иногда вместо красной употребляют также и желтую соль, хотя красная соль всегда дает значительно лучшие результаты. Мокрый способ приготовления краски дает краску лучшую по оттенку, но сухой способ дает возможность легче достигать желаемого оттенка. Ход приготовления этой краски мокрым путем таков. Определенное количество blanc fixe (серно-бариевой соли) тщательно размешивается в большом чане с водой в совершенно однородную массу. Вблизи этого чана и выше его располагаются три других, из которых в одном растворен железный купорос, в другом сахар-сатур, а в третьем — смесь хромпика и красной синильной соли. Когда все соли будут растворены и серно-бариевая соль находится в непрерывном перемешивании, в нижний чан сперва приливается раствор железного купороса, затем сахара-сатура и наконец смесь раствора хромпика и красной соли. Перемешивание производится все время непрерывно, пока не будут выпущены все растворы до последней капли. После отстаивания спускается с отстоявшейся краски прозрачная жидкость. Рецептура на различных заводах, конечно, несколько изменяется. Для получения светлых оттенков берут: при мокром способе — 1 часть купороса и 1 часть красной соли, 12 частей уксуснокислого свинца и 3¼ хромпика; при сухом способе — 80 частей крона и 1¼ часть берлинской лазури. Для получения средних по сытости оттенков: при мокром способе — 1½ части купороса и 1½ части красной соли, 12½ частей уксуснокислого свинца и 4 части хромпика; при сухом способе — 30 частей крона и 21/4 части берлинской лазури и, наконец, для получения темных оттенков: при мокром способе — 2 фунта купороса и красной соли; 13 фунтов уксуснокислого свинца и 4¼ фунта хромпика; при сухом способе — 30 частей крона и 4½ части берлинской лазури. Ш. довольно прочна по отношению к свету и воздуху. Она употребляется как водяная и масляная краска; с маслом, однако, оттенки получаются всегда значительно лучше. Под влиянием щелочей и кислот краска весьма существенно изменяет оттенок цвета; с этим обстоятельством необходимо считаться при употреблении ее в смеси с другими красками.

 

ЭСБЕ:Краски